174 



IRODALOM. 



I. n. 



Foldpát ___ ... ... .. 83,55 83,55 



Mészkő... ... ... .. 35,(X) 35,00 



Quarz. _ . ._. 5i,(X) 81,00 



Zettlitzi kaolin .. í>5,90 i>5,;)0 



Ezen mázak Segek szerint 1205" C- cs ]2I»5° C-nál olvadnak mep, 6 így a 

 Seoer porczellán égetésére szükHéges liömérsék köiüUjclül loOO C'-ra becsülhető, 

 míg a közönséges porczellánmázíikat 1500 KiOO' C-nál égetik. 



A ÖEGER-porczellánnak hazai nyers iinyagokból való clőállításíi czéljából 

 szerző a hollóházi anyagot vizsgálta különösen s vizsgáliitaiból kitűnt, hogy a 

 hoIlóh;ízi föld agyag-anyag, föld[)áthomok cs teljesen el nem niiillott földpátos 

 ásványoknak keverékéből áll. Szerző ezen agyagból és (jiiarzból a következő ará- 

 nyok szerint készített porczellánt : 



I. 11. 



Hollóházi agyag ... ... (ii,55 58,00 



Quarz — .__ .. Uí,'2U 15,18 



Mindkét keverék szép áttetsző porczellánt ád, melynek összetétele közel áll 

 a SEGER-porczellánéhoz. A második keverékből előállított porczellán jobban meg- 

 tartja alakját a tíízben mint az első és mindkét kövérek oly kövér, hogy nagyobb 

 mennyiségíí biscnit cserepet őrölhetni hozzá. 



A pálhegyi rhyolithból szerző szintén állított e'.ő keveréket és pedig : 



Hollóházi agyag ... ... ... __. 1S,S3 



Pálhegyi rhyolith ... ... .. ... 15,38 



Quarz .^ ... ... 3!>,17 



Ezen keverékből is minden tekintetben jó porczellánt nyert. Mindezen 

 porczellánpróbákon a fentebb említett ÖEGER-féle mázak repedés nélkül tartanak; 

 szerző 90 s. r. pálhegyi rhyolith és 18 s. r. mészkő összeőrölt keverékéből alkalmas 

 porczellánmázt állított elő. De a gyakorlatban kevés kaolint is kevernek a mázhoz, 

 mivel az a mésziszapot tai)iidóbbá teszi és ezért 



!)0 8. r. pálhegyi rhyolith 

 5 s. r. hollóházi agyag 

 IS s, r. mészkőből 



álló mázt állított elő. 



Ezen mázak nagyobb Al.^ ();j tartalmuk njiatt valamivel nehezebben olvadnak, 

 minta SEQiíR-féle mázak, de ez nem hátrányos, ha a használatnak szánt porczellánt 

 akarunk előállítani; könnyebben olvadó mázakat vagy az Al^O, csökkenésével, 

 vagy ha a fentebbi mázakban a meszet bórsavas mészszel helyettesítjük, álh'lhatnuk 

 elő. így !H) s. r. rhyolith és IS s. r. bórsavas calciumból alacsony hőfoknál olvadó 

 igen kemény máz készül, melyet félporczellánárú előállítására használhatni. 



Szerző szerint a félporczellán gyártása előnyösen köthető össze az áttetsző 

 porczellán készítésével, mert a kemencze felsőbb részében alacsonyabb hőmérsék 

 uralkodván, mindkettőt együtt lehetne égetni. 



Szerző kísérletei mutatják, hogy a hazai könnyen olvadó fehér agyagok, 



(l-ic.) 



